ÉTUDE DE DIVERS SYSTÈMES DÉPENDANT D'UNE SEULE VARIABLE. 89 
réservent le nom de recuit à un refroidissement lent, au cours duquel se 
produit le phénomène de la recalescence; il n'y a alors, en général, de recuit 
proprement dit que si le métal a été chauffé au préalable à une température 
supérieure à H; mais on peut, comme nous l'ont montré les expériences de 
MM. Strouhal et Barus décrites au § 2, diminuer la dureté d'un métal en 
amenant le point figuratif dans la région comprise entre les lignes SMS'I 
et cîl et en maintenant la température constante pendant un certain temps; 
un tel recuit a reçu le nom de revenu ou de tempérament. 
M. Osmond (*) a montré que le revenu du fer ou de l'acier trempé était 
accompagné d'un dégagement de chaleur. 
La branche IN' des états naturels et la ligne U doivent se prolonger 
jusqu'aux températures les plus basses; d'autre part, à une température 
suffisamment basse, la variation de la dureté doit être séculaire (selon le 
terme adopté par MM. Cari Barus et Vincent Strouhal) quelle que soit la valeur 
de x; les deux lignes IN', \ô doivent donc pénétrer dans la région des 
variations séculaires de la trempe. 
La partie de la région des variations séculaires qui se trouve au-dessus de 
la ligne \d nous paraît posséder des propriétés qu'il est intéressant d'étudier. 
11 est clair, tout d'abord, que pour amener dans cette région le point 
figuratif de l'état du métal, il aura fallu porter celui-ci à une haute tempé- 
rature et l'y laisser un temps suffisant pour que x prenne une très grande 
valeur; les corps que nous allons étudier sont donc des corps plus ou moins 
brûlés; leur structure est hétérogène. 
Le point figuratif d'un tel corps peut se trouver au-dessus de la ligne IN'; 
dans ce cas, les oscillations petites et continuelles de la température y feront 
croître la variable x; il peut se trouver au-dessous de la ligne IN', tout en 
étant au-dessus de la ligne \à; dans ce cas, les mêmes oscillations de 
la température y feront sans cesse décroître la variable x-, mais, dans un cas 
comme dans l'autre, ces modifications seront accompagnées d'une exagération 
de plus en plus marquée de l'hétérogénéité du corps; entre les g?mns durs 
et le ciment moins dur qui les relie, la différence de dureté ira croissant et 
(*) Osmond, Les transformations du fer et du carbone. Paris, 1888. 
Tome LVL 
12 
